A351—78CF—8 。 11 、 ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ 西德、日本、美国钢号的化学成分和机械性能 ? 1 西德钢号的化学成分和机械性能 ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ 12 化学成份% 序号 材料号 钢号 标准 号 DIN 1691 〝 〝 〝 〝 〝 〝 〝 1693 〝 250 320 380 440 220 250 17100 1629 17100 〝 〝 0.15 0.30 0.30 0.15 0.30 ≤0.30 〝 0.03~0.30 ≤0.30 0.20~0.50 〝 〝 〝 0.050 0.080 〝 0.050 0.060 0.050 0.050 〝 〝 〝 N≤0.007 N≤0.007 185 205 185 N≤0.007 205 C < Si Mn P ≤ S ≤ Cr Ni Mo 其他 热处 理 δs 或 δ0.2 ≥ N/㎜ 2 机械性能 δb N/㎜ 2 ≥147 ≥176 ≥196 ≥216 ≥245 ≥255 ≥294 ≥343 ≥400 ≥500 ≥600 ≥700 ≥350 ≥400 330~410 (147) 320~490 330~410 320~490 18 28 18 15 7 3 2 22 18 28 δ≥% HB 对应中国钢号 备注 1 2 3 4 5 6 7 8 0.6015 0.6018 0.6020 0.6022 0.6025 0.6026 0.6030 0.6035 0.7040 0.7050 0.7060 0.7070 0.7033 0.7043 1.0028 1.0030 1.0033 1.0034 1.0035 GG-15 GG-18 GG-20 GG-22 GG-25 GG-26 GG-30 GG-35 GGG-40 GGG-50 GGG-60 GGG-70 GGG-35.3 GGG-45.3 UST34-2 ST00 ST33-1 RST34-2 ST33-2 HT15-33 HT20-40 HT20-40 HT25-49 HT25-49 HT30-54 HT30-54 HT35-61 QT40-17, QT42-10 QT50-5 QT60-2 QT70-2 9 10 11 12 13 14 15 16 17 A2F,AY2F,C2C2F ~20 A2F,AY2F,C2 A2F,AY2,A2b,C2, C2F A2F,AY2,C2 1B: 1.0102 18 19 1B: 1.0102 13 化学成份% 序号 材料号 钢号 标准号 DIN C < 0.18 0.17 0.25 0.23 ≈0.30 ≈0.25 0.17 0.17 ≈0.40 ≈0.35 0.20 〝 0.25 0.17 0.20 0.07~0.13 Si Mn 0.20~ 0.50 〝 〝 〝 〝 〝 〝 〝 〝 〝 〝 〝 〝 〝 - 0.30~ 0.60 ≥0.40 ≥0.40 ≥0.40 P ≤ 0.050 〝 〝 〝 〝 0.080 〝 〝 0.050 0.080 0.070 〝 0.080 0.045 0.080 0.045 S ≤ 0.050 〝 〝 〝 〝 〝 〝 〝 0.050 〝 〝 〝 〝 0.045 0.05 具有铁 素体珠 织的热 处理 机械性能 Cr Ni Mo 其他 热出 理 δs 或 δ0.2 ≥ N/㎜ 2 235 235 255 255 295 295 205 205 N≤ 0.007 33.5 〝 235 〝 255 N≤ 0.009 235 225 光体组 对应中国钢号 δ≥% HB A3F,AY3F,C3, C3F A3,AY3,A3b,C3, C3F A4F,AY4F,C4, C4F A4,AY4,A4b,C4, C4F A5,AY5 备注 δb N/㎜ 2 360~440 〝 410~490 〝 490~590 〝 330~410 〝 590~710 〝 360~440 〝 410~490 360~440 363~441 490~637 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 1.0036 1.0038 1.0040 1.0042 1.0050 1.0052 1.0055 1.0057 1.0060 1.0062 1.0065 1.0067 1.0075 1.0116 1.0120 1.0301 UST37-2 RST37-2 UST42-2 RST42-2 ST50-2 ST50-1 UST34-1 RST34-1 ST60-2 ST60-1 UST37-1 RST37-1 UST42-1 ST37-3 ST37 C10 17100 〝 〝 〝 〝 〝 〝 〝 17100 〝 〝 〝 〝 〝 1626 17210 痕迹 0.03~ 0.30 痕迹 0.03~ 0.30 〝 〝 痕迹 0.03~ 0.30 0.03~ 0.30 〝 痕迹 0.03~ 0.30 痕迹 0.03~ 0.30 - 0.15~ 0.35 ≤0.35 ≤0.35 0.10~ 0.35 N≤ 0.007 〝 〝 〝 〝 25 〝 22 〝 20 〝 28 〝 15 〝 25 〝 22 25 8 16 1B: 1.0112 1B: 1.0114 1B: 1.0132 1B: 1.0134 1B: 1.0532 1B: 1.0530 A2,AY2,C2 A2,AY2,C2 A6,AY6 1B: 1.0100 1B: 1.0150 1B: 1.0542 1B: 1.0540 A3, C3, AY3(δs 偏低) A3,C3, AY3(〝) A4,C4, AY4(〝) 1B: 1.0110 1B: 1.0111 1B: 1.0130 15 10# t≤10 ㎜ t=?10 ㎜ 0.045 294 36 37 38 1.0305 1.0308 1.0309 ST35.8 ST35 ST35-4 17175 1629 1629 0.17 0.18 0.17 0.050 〝 〝 0.050 〝 〝 ≤0.30 N≤ 0.007 〝 〝 235 235 〝 343~441 343~441 〝 25 〝 〝 15g , 20 15 15(δs 偏低) t≤16 ㎜ t≤16 ㎜ 14 化学成份% 序号 材料号 钢号 标准号 DIN C < 0.10 〝 〝 〝 0.08 〝 0.16 0.12~0.18 0.18~0.25 0.21 0.25 0.18 0.20 0.18~0.23 17155 1681 17175 1681 0.22 0.25 0.26 P ≤ 0.045 〝 0.035 〝 0.030 〝 0.050 0.045 0.045 0.050 〝 〝 0.050 0.045 0.050 0.050 〝 S ≤ 0.045 〝 0.035 〝 0.030 〝 0.050 0.045 0.045 0.050 〝 〝 0.050 0.045 0.050 0.050 0.050 ≤0.30 ≤0.30 ≤0.30 ≤0.30 N≤ 0.007 正火 正火 274.4 225.4 284.2 225.4 ≤0.30 N≤ 0.007 〝 〝 热轧 正火 ≤0.30 具有铁 光体组 机械性能 热出 理 δs 或 δ0.2 ≥ N/㎜ 2 ≤380 ≤279 ≤355 ≤250 ≤325 ≤220.5 正火 素体珠 织的热 处理 对应中国 钢号 δ≥% HB 备注 Si Mn 0.20~ 0.45 〝 〝 〝 0.20~0.45 〝 ≤0.40 0.30~0.60 0.30~0.60 ≥0.45 0.20~0.50 ≤0.80 ≥0.50 0.30~0.60 ≥0.55 0.20~0.50 ≥0.60 Cr Ni Mo 其他 N≤ 0.007 〝 〝 〝 δb N/㎜ 2 290~430 269.5~ 412 290~390 269.5~ 367.5 290~390 269.5~ 348 343~441 637~784 540~690 441~539 ≥372.4 441~529 ≥372.4 402~490 (≥540) 441~ 519.4 ≥441 460.6~ 548.8 ≥441 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 1.0330 1.0330 1.0333 1.0333 1.0338 1.0338 1.0345 1.0401 1.0402 1.0405 1.0416 1.0419 1.0420 1.0425 1.0427 1.0435 1.0443 1.0445 1.0446 ST2 ST12 ST3 ST13 ST4 ST14 HI C15 C22 ST45.8 GS-38 RST44-2 GS-38.3 HⅡ C22.3 HⅢ GS-45 HⅣ GS-45.3 1624 1623 1624 1623 1624 1623 17155 17210 17200 17175 1681 17111 1681 17155 痕迹 〝 〝 〝 0.03~0.10 〝 ≤0.35 0.15~0.35 0.15~0.35 0.10~0.35 0.20~0.60 ≤0.45 ≤0.35 0.15~0.35 ≤0.35 ≤0.60 ≤0.035 18 28 22 32 24 36 10F 10F 10F 10F 08 08 15g 脱氧方 法:U 〝:U 〝:U 〝:U 〝:RR 〝:RR t≤16 ㎜ ?=30 ㎜ t≤16 ㎜ Al≤ 0.02 〝 N≤ 0.009 〝 225.4 352.8 355 254.8 186.2 254.8 186.2 254.8 14 22 21 25 24 25 103~140 15# 20# 20 , 25 20 20 20g 调质 t≤16 ㎜ 25.22g 22 25 t≤16 ㎜ t≤16 ㎜ 22 25 15 化学成份% 序号 材料号 钢号 标准号 DIN 机械性能 对应中国 钢号 备注 C < 0.18~0.23 0.14~0.20 0.32~0.39 0.42~0.53 0.18 ~0.36 0.40~0.50 ~0.30 Si Mn P ≤ 0.040 0.050 0.045 〝 0.040 0.050 0.025 0.080 S ≤ 0.040 0.050 0.045 〝 Cr Ni Mo 其他 热出 理 δs 或 δ0.2 ≥ N/㎜ 2 δb N/㎜ 2 (≥540) δ≥% HB(HRC) 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 1.0460 1.0481 1.0501 1.05.3 1.0506 1.0507 1.0519 1.0531 1.0552 1.0562 C22.8 17Mn4 C35 C45 WSTE32 ST55 45 Mn4Al ST50 GS-52.3 STE36 0017243 17155 17200 17200 Wb089 1629 1652 1681 0.15~0.30 0.20~0.40 0.15~0.35 〝 ≤0.45 0.10~0.35 0.20~0.30 0.03~0.30 0.30~0.60 0.90~1.20 0.50~0.80 〝 0.60~1.50 ≥0.40 0.90~1.20 0.20~0.50 ≤0.30 正火 调质 〝 284.2 420 480 394 294 509.6 254.8 460.6~ 548.8 620~760 700~840 441~558.6 539~637 637~931 ≥509.6 490~607.2 17 14 2.3 17 6 18 22 16Mn 35# 45 # t≤16 ㎜ 1B: 1.0844 t≤16 ㎜ t≤16 ㎜ 1B: 1.0850 t≤70 ㎜ t≤16 ㎜ t≤10 ㎜ t≤70 ㎜ 1B: 1.0854 t≤70 ㎜ 1B: 1.0858 t≤70 ㎜ 1B: 1.0859 ≥0.15Al 0.040 0.050 0.025 0.050 ≥0.15Al Wb089 0.20 0.10~0.50 0.90~1.60 0.040 0.040 或≥0.02 Nb 或≥ 0.05V N≤0.007 Al≤0.030 Cu≤0.20 正火 或≥0.02 Nb 或≥ 0.05V 正火 333.2 68 1.0565 W STE36 〝 〝 〝 〝 〝 〝 〝 〝 〝 〝 〝 69 1.0566 TT STE36 〝 0.18 〝 〝 0.030 0.030 〝 〝 〝 〝 〝 70 1.0570 ST52-3 1626 0.22 ≤0.55 ≤1.5 0.050 0.050 352.8 509.6~588 22 (20Mn) t≤16 ㎜ 1B: 1.0841 t≤16 ㎜ 1B: 1.0831 71 72 73 74 75 76 1.0580 1.0611 1.0612 1.0619 1.0711 1.0715 ST52 D63-2 D65-2 GS-25 9S20 9SMn28 1629 E17140 17140 17245 1651 1651 0.20 0.60~0.65 0.60~0.69 0.18~0.23 0.13 0.14 〝 0.10~0.30 〝 0.30~0.50 ≤0.05 〝 〝 0.30~0.70 〝 0.50~0.80 0.60~1.20 0.90~1.30 〝 0.040 〝 0.050 0.10 0.10 〝 0.040 〝 0.050 0.18~0.25 0.24~0.32 ≤0.30 未处 理 〝 N≤0.007 〝 509.6~ 607.6 22 60 65 245 441~558.6 360~530 387~570 22 149 159 Y12 16 化学成份% 序号 材料号 钢号 标准号 DIN C < 0.14 0.07~0.13 0.32~0.39 0.17~0.23 P ≤ 0.10 0.060 〝 0.050 S ≤ 0.24~ 0.32 0.15~ 0.25 〝 0.050 ≤0.30 热出 理 未处 理 〝 〝 正火 淬火 回火 具有铁素体 珠光织的热 处理 体组 225.4 δ s或 δ 0.2≥ 2 N/㎜ 机械性能 δ b 2 N/㎜ 387~570 〝 490~660 509.6~ 607.6 1150~ 1650 192 对应中国 钢号 δ ≥% HB(HRC) 备注 Si Mn Cr Ni Mo 其他 77 78 79 80 1.0718 1.0721 1.0726 1.0845 9SMnPb28 10S20 35S20 19Mn5 1651 〝 〝 17155 ≤0.05 0.10~0.40 〝 0.40~0.60 0.90~1.30 0.50~0.90 〝 1.00~1.30 Pb0.15~0.30 159 149 Y12 Y30 16Mng t≤16 ㎜ δ b 值为 CK55 81 1.0904 55Si7 17222 被 CK 55 取 代 55Si2Mn 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 1.1141 1.1151 1.1181 1.1191 1.1203 1.1211 1.1221 1.1230 1.1250 1.1274 1.1730 1.2210 CK15 CK22 CK35 CK45 CK55 Federstahldraht Ⅱ CK60 FD VD CK101 C45W3 115CrV3 17210 17200 〝 〝 〝 0.12~0.18 0.18~0.25 0.32~0.39 0.42~0.50 0.52~0.60 0.15~0.35 0.15~0.35 〝 〝 〝 0.30~0.60 0.30~0.60 0.50~0.80 〝 0.60~0.90 0.035 0.035 〝 〝 〝 0.030 0.035 0.035 〝 〝 〝 0.030 0.035 0.030 0.020 0.035 〝 〝 0.50~ 0.80 0.40~ 0.60 0.90~ 1.15 352.8 355 420 480 540 637~784 540~690 620~760 700~840 780~930 215~240 14 20 17 14 12 103~140 15 20 35 45 55 # ?=30 ㎜ t≤16 ㎜ 〝 〝 〝 ?=2 ㎜ 调质 〝 N≤0.007 〝 〝 Cu≤0.12 调质 Cu≤0.12 Cu≤0.060 〝 〝 淬火 回火 # # # # 17200 0.57~0.65 C,Si,Mn 0.60~ 0.70 0.15~0.35 订货时 ≤0.25 0.15~0.35 0.15~0.40 0.15~0.30 0.60~0.90 协议 0.50~0.90 0.40~0.60 0.60~0.80 0.20~0.40 0.035 0.030 0.020 0.035 〝 〝 570 830~980 165~185 155~185 1500~ 2100 11 60 # t≤16 ㎜ ?=2 ㎜ 〝 17222 Wb150 Wb200 0.95~ 1.05 0.42~ 0.50 1.10~ 1.25 1.00~ 1.10 V0.07~0.12 HRC 为淬 火 250℃ (回火后 硬度) 〝 94 1.3501 105Cr2 LW 〝 0.25~0.40 〝 0.025 退火 ≥207 (53) ≥207 (60) GCr6 95 1.3503 105Cr4 LW 〝 〝 〝 〝 〝 〝 GCr9 17 化学成份% 序号 材料号 钢号 标准号 DIN δs 或 δ0.2 ≥ N/㎜ 2 机械性能 对应中国钢 号 备注 C < Si Mn P ≤ S ≤ Cr Ni Mo 其他 热出理 δb N/㎜ 2 δ≥% HB(HRC) 96 1.3505 100Cr6 LW 0.95~1.10 0.15~0.30 0.25~0.40 0.035 0.025 1.35~1.65 退火 ≥207 (59) GCr15 HRC 为 淬火 250℃ (回火后 硬度) 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 1.4000 1.4001 1.4002 1.4005 1.4006 1.4008 1.4016 1.4021 1.4024 1.4027 1.4028 1.4034 1.4057 1.4059 1.4086 1.4104 1.4106 1.4108 ×7Cr13 ×7Cr14 ×7CrAl13 ×12CrS13 ×10Cr13 G-×12Cr14 ×8Cr17 ×20Cr13 ×15Cr13 G-×20Cr14 ×30Cr13 ×40Cr13 ×22CrNi17 G-× 22CrNi17 G-×120Cr29 × 12CrMoS17 ×10CrMo13 × 100CrMo13 17440 L401 L402 17440 0.08 〝 〝 0.15 ≤1.0 〝 〝 ≤1.0 〝 〝 〝 〝 ≤1.0 〝 〝 〝〝 〝 〝 ≤1.0 〝 〝 ≤1.0 ≤2.0 ≤1.0 〝 ≤1.0 〝 〝 〝 〝 ≤1.0 〝 〝 〝 〝 〝 ≤1.0 ≤1.50 ≤1.00 ≤1.0 0.045 0.030 0.045 0.030 〝 0.045 〝 〝 0.045 〝 0.040 0.045 〝 〝 0.045 〝 〝 0.045 0.030 〝 〝 0.15~0.23 0.030 0.030 0.030 〝 0.030 0.030 0.030 0.030 〝 0.035 0.030 0.15~0.35 0.030 0.030 12.0~14.0 13~15 12.0~14.0 12.0~13.0 〝 12~14 15.5~17.5 12.0~14.0 12.0~14.0 12.50~14.50 12.0~14.0 〝 16.0~18.0 16.0~18.0 27.0~30.0 15.50~17.50 11.50~13.50 12.0~14.0 0.50~1.0 0.20~0.30 0.40~0.60 0.40~0.60 1.5~2.5 1.0~2.0 0.50~1.50 Al0.10~0.30 热处理 400 550~700 18 160~210 OCr13 OCr15 热处理 〝 〝 〝 退火 热处理 〝 〝 400 440 450 390 270 450 450 590 550~700 590~780 600~750 590~780 450~600 650~800 650~800 740~930 ≤800 18 12 〝 15 20 18 18 10 130~180 170~210 170~210 170~240 130~170 180~230 180~230 220~280 ≤225 OCr13Al Y1Cr13 1Cr13 ZG1Cr13 1Cr17 2Cr13 1Cr13 ZG2Cr13 3Cr13 17440 17445 17440 17440 17440 17445 Wb400 17440 17440 17445 Wb410 17440 0.08~0.12 0.08~0.15 0.10 0.17~0.22 0.12~0.17 0.18~0.25 0.25~0.35 0.40~0.50 0.15~0.25 0.20~0.27 0.90~1.30 0.10~0.17 0.08~0.13 1.0~1.1 退火 热处理 〝 退火 热处理 450 600 685 4Cr13 1Cr17Ni2 ZG1Cr17Ni2 800~950 930~1080 880~1080 700~850 14 6 225~275 282~320 260~330 12 190~230 Y1Cr17 硬化 159~611 18 化学成份% 序号 材料 号 钢号 标准 号 DIN δs 或 δ0.2 ≥ N/㎜ 2 机械性能 δb N/㎜ 2 对应中国钢 号 备注 C < 0.60 0.75 0.50 ~0.60 1.05 ~16.0 Si Mn P ≤ S ≤ Cr Ni Mo 其他 热处理 δ≥% HB 115 1.4109 ×65CrMo14 ×55CrMo14 ×55CrMoV15 ×90CrMoV18 ≤1.0 〝 〝 ≤2.10 〝 ≤1.0 〝 〝 ≤2.0 〝 ≤1.0 ≤2.0 〝 ≤1.0 ≤1.0 ≤1.0 ≤1.5 ≤1.0 ≤1.0 ≤1.0 〝 〝 ≤1.0 〝 〝 〝 〝 〝 〝 〝 〝 〝 0.045 〝 〝 〝 〝 〝 〝 0.030 〝 〝 〝 〝 〝 〝 〝 〝 〝 〝 〝 〝 〝 〝 〝 0.020 13.0 ~15.0 13.0 ~15.0 14.0 ~16.0 17.0~19.0 16.0~18.0 0.5~ 0.60 〝 0.40 ~0.60 V 0.10~0.15 V 0.07~1.20 硬化 退火 硬化 退火 〝 退火 硬化 ≤800 156~ 581 ≤225 160 ~621 260 7Cr17 116 117 1.4110 1.4111 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 1.4112 W6400 17440 0.85~0.95 ≤0.07 0.42~0.48 0.9~1.30 9Cr18MoV 1Cr17Mo ×6CrMo17 1.4113 1.4116 ×45CrMoV15 1.4117 ×38CrMoV15 ×15CrMo13 1.4119 1.4120 ×20CrMo13 ×35CrMo17 17445 0.35~0.40 0.12~0.17 Wb400 0.170.22 〝 0.030 〝 〝 13.8~15 14.0~15.0 12.0~14.0 〝 ≤1.0 〝 0.9~1.20 0.45~0.60 V0.10~0.15 〝 0.40~0.60 1.0~1.30 0.90~1.30 〝 〝 270 450~650 ≤900 20 130~180 ≤260 540 热处理 〝 退火 退火 〝 〝 740~880 740~840 780~930 14 〝 〝 154~561 220~260 〝 Cr14Mo 1.4122 ×105CrMo17 0.33~ 0.43 0.95~ 1.20 15.5~ 17.5 16.0~ 18.0 27.0~30.0 27.0~29.0 590 225~ 270 ≤285 11Cr17 1.4125 1.4136 G-×70CrMo292 G× 0.045 〝 〝 〝 0.40~ 0.80 2.0~2.50 〝 Wb410 0.50~0.90 Wb410 0.90~1.30 E430 17440 17440 17445 17440 17440 0.35~0.45 0.12 0.07 0.03 0.07 0.15 880~980 880~1080 260~300 260~330 1.4138 120CrMo292 1.4140 ×40CrMo15 1.4300 ×12CrNi188 1.4301 ×5CrNi189 ×5CrNi199 ≤2.0 ≤2.0 ≤2.0 ≤2.0 ≤2.0 〝 〝 14.0~15.5 (≤0.60) 0.40~0.60 17.0~19.0 8.0~10.0 17.0~19.0 8.5~10.0 18.0~20.0 8.5~10.5 淬火 〝 215 185 (196) 490~690 500~700 (490) 500~700 500~700 50 〝 130~180 130~180 1Cr18Ni9 0Cr18Ni9 0Cr18Ni9 1.4302 1.4303 ×5CrNi1911 1.4305 ×12CrNiS188 0.025 0.045 0.045 (45) 50 〝 0.030 17.0~20.0 10.5~12.0 0.15~0.35 17.0~19.0 8.0~10.0 淬火 〝 185 215 130~180 0Cr17Ni10 130~180 Y1Cr18Ni9Se 19 化学成份% 序 号 材料号 钢号 标准号 C ≤ 0.03 0.07 0.12 0.03 0.07 0.03 Wb880 0.025 0.07 Wb410 0.30 ~ 0.50 0.2 0.07 0.06 0.03 0.03 0.07 0.12 0.03 0.025 0.03 Si Mn P ≤ 0.045 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 0.025 0.045 、 、 S ≤ 0.030 0.035 0.030 、 、 、 、 、 、 0.025 0.030 、 、 Cr Ni Mo 其它 热处 理 淬火 、 、 、 、 N0.12~0.2 ≤0.7000 、 、 热处 理 淬火 σS 或 σ0.2≥kg/ mm2 170 175 275 270 635 175 机械性能 σb≥ kg/ mm2 450~700 440~640 690~880 550~750 780~980 440~690 δ≥% HB 对应中国钢号 备注 134 135 136 137 138 139 140 141 142 1.4306 1.4308 1.4310 1.4311 1.4313 X2CrNi189 G-X6CrNi189 X12CrNi177 X2CrNiN1810 G-X5CrNi134 17440 17445 17440 17440 Wb410 ≤1.0 ≤2.0 ≤1.0 、 、 ≤1.0 0.30~ 0.50 ≤1.0 、 、 ≤2.0 ≤2.0 ≤1.5 ≤2.0 、 、 ≤1.0 0.60~ 0.90 ≤2.0 、 、 ≤1.0 5.5~ 7.50 ≤2.0 、 、 、 、 、 、 ≤1.5 、 、 ≤2.0 ≤2.0 ≤2.0 17.0~20.0 17.5~20.0 16.0~18.0 17.0~19.0 12.0~13.5 15.5~16.0 23.0~25.0 24.0~26.0 26.0~28.0 10.0~12.0 9.0~11.0 7.0~9.0 9.0~11.0 3.5~5.0 17.5~18.5 11.0~15.0 19.0~22.0 3.5~5.0 50 20 40 40 15 50 120~180 130~200 170~210 140~200 230~300 130~180 0Cr19Ni10 00Cr19Ni10 ZG0Cr18Ni9 1Cr17Ni7 O0Cr18Ni10 ( 缺 N) 1.4321 1.4332 1.4335 1.4340 X2NiCr1815 X2CrNi2412 X5CrNi2521 G-X40CrNi274 ~00Cr23Ni13 0Cr25Ni20 退火 440~640 230~300 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 1.4370 1.4401 1.4403 1.4404 1.4406 1.4408 1.4410 1.4429 1.4430 1.4435 X15CrNiMn188 X5CrNiMo1810 X5CrNiMo1911 X2CrNiMo1810 X2CrNiMoN1812 G-X6CrNiMo1810 G-X10CrNiMo189 X2CrNiMoN1813 X2CrNiMo1912 X2CrNiMo1812 Wb880 17440 17440 17440 17440 17445 17445 17440 17440 17440 ≤1.5 ≤1.0 ≤1.5 ≤1.0 ≤1.0 ≤2.0 ≤2.0 ≤1.0 ≤1.5 ≤1.0 0.035 0.045 0.025 0.045 、 、 、 、 、 、 、 、 0.025 0.045 0.020 0.030 0.020 0.030 、 、 0.035 、 、 0.030 0.020 0.030 17.0~20.0 16.5~18.5 18.0~20.0 16.5~18.5 、 、 17.0~19.0 17.0~19.5 16.5~18.5 17.0~19.0 16.5~18.5 7.5~9.5 10.5~13.5 10.0~12.0 11.0~14.0 10.5~13.5 10.0~12.0 9.0~11.0 12.0~14.5 10.0~13.0 12.5~15.0 2.0~2.5 2.5~3.0 2.0~2.5 、 、 、 、 、 、 2.5~3.0 、 、 2.5~3.0 淬火 N 0.14~0.22 N0.12~0.2 淬火 、 、 、 、 、 、 、 、 淬火 205 (216) 195 280 185 、 、 300 (176) 195 500~700 (539) 450~700 600~800 440~640 、 、 600~800 (480) 450~700 45 (40) 45 40 20 20 40 (40) 45 120~180 120~180 150~210 130~200 、 、 150~210 130~180 0Cr17Ni11Mo2 00Cr17Ni14Mo3 0Cr18Ni12Mo2Ti 00Cr17Ni14Mo2 00Cr17Ni14Mo2 (缺 N) ZG0Cr17Ni11Mo 2 ZG1Cr18Ni12Mo 2Ti 00Cr17Ni14Mo3 (缺 N) 00Cr17Ni14Mo3 00Cr17Ni14Mo3 20 化学成份% 序 号 材料号 钢号 标准号 C ≤ 0.07 0.03 0.04 0.07 Wb400 0.10 0.03 Wb400 、 、 0.07 Si Mn P ≤ 0.045 、 、 、 、 、 、 、 、 0.030 0.045 、 、 S ≤ 0.030 、 、 、 、 、 、 、 、 0.020 0.030 、 、 Cr Ni Mo 其它 热处理 σS 或 σ0.2≥kg / mm2 205 195 机械性能 σb≥ kg/ mm2 500~700 、 、 δ≥% HB 对应中国钢号 备注 153 154 155 156 157 158 159 160 1.4436 1.4438 1.4439 1.4449 1.4460 X5CrNiMo1812 X5CrNiMo1816 X5CrNiMoN117135 X5CrNiMo1713 X8CrNiMo275 17440 17440 Wb400 ≤1.0 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 ≤2.0 、 、 ≤1.0 ≤2.0 、 、 、 、 、 、 、 、 16.5~18.5 17.0~19.0 16.5~18.5 16.0~18.0 26.0~28.0 21.0~23.0 24.0~26.0 16.5~18.5 11.5~12.0 15.0~17.0 12.5~14.5 12.5~14.5 4.0~5.0 4.5~6.5 24.0~26.0 19.0~21.0 2.5~3.0 3.0~4.0 4.0~5.0 4.0~5.0 1.30~2.0 2.5~3.5 2.0~2.5 2.0~2.5 N0.08~0.20 N0.08~0.16 Cu1.80~2.20 N0.12~0.2 淬火 、 、 45 、 、 130~180 、 、 0Cr17Ni12Mo3 0Cr18Ni12Mo3Ti 00Cr19Ni13Mo3 OCr19Ni13Mo3 OCr26Ni5Mo2 淬火 、 、 、 、 205 490 450 540~740 640~780 680~880 40 25 30 130~190 190~230 1.4462 1.4465 1.4505 X12CrNiMoN225 X2CrNiMoN2525 X5NiCrMoCuNb201 8 X5NiCrMoCuTi201 8 X8CrTi17 17440 淬火 225 490~740 40 130~190 OCr18Ni18Mo2Cu 2Ti OCr17Ti Nb+Ti≥8 C Ti≥7C 161 1.4506 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 162 1.4510 0.10 ≤1.0 ≤1.0 0.045 0.030 16.0~18.0 Ti≥7C 退火 270 450~600 20 130~170 163 164 165 166 167 168 169 170 171 1.4511 1.4512 1.4523 1.4528 1.4535 1.4539 1.4541 1.4543 1.4550 X8CrNb17 X5CrTi12 X8CrMoTi17 X105CrCoMo182 X90CrCoMoV17 X2NiCrMoCu25205 X10CrNiTi189 X5CrNiNb189 X10CrNiNb189 、 、 、 、 0.08 0.10 1.0~1.1 0.85~0.95 0.03 、 、 ≤1.0 、 、 、 、 ≤1.0 、 、 、 、 ≤1.0 ≤1.0 、 、 ≤1.0 、 、 、 、 ≤1.0 ≤2.0 、 、 ≤2.0 ≤2.0 、 、 0.045 、 、 、 、 、 、 0.030 0.045 0.045 0.045 、 、 0.030 、 、 、 、 、 、 0.020 0.030 0.030 0.030 、 、 10.5~12.5 16.5~18.5 16.5~18.5 15.5~17.0 19.0~21.0 17.0.~19.0 17.0~20.0 、 、 24.0~26.0 9.0~11.5 9.0~11.0 、 、 0.20 0.50 ≤1.0 1.5~2.0 1.0~1.50 0.4~0.60 4.0~5.0 Nb ≥12C 16C≤Ti≤1.0 Ti≥7C Co1.3~1.8 V0.2~0.3 Cu1.0~2.0 Ti≥5C 、 、 、 、 、 、 、 、 260 、 、 、 、 400~600 450~650 、 、 30 20 、 、 130~180 130~190 0Cr17(缺 N b) V0.07~ 0.12 硬化 淬火 淬火 、 、 220 205 205 205 500~750 500~750 490~740 、 、 30 40 40 、 、 130~190 130~190 160~210 1Cr18Ni11Nb 1Cr18Ni9Ti Ti≥10C HRC (50-60) Co1.20~ 1.80 17440 17440 17440 0.10 0.07 0.10 Nb≥8C 、 、 21 化学成份% 序号 材料号 钢号 标准号 C ≤ P ≤ S ≤ 热处 理 σS 或 σ0.2≥ kg/ mm2 机械性能 σb≥ kg/ mm2 对应中国钢号 备注 Si Mn Cr Ni Mo 其它 δ≥% HB 172 173 174 1.4551 1.4552 1.4568 X5CrNiNb199 G-X7CrNiNb189 X7CrNiAl177 17440 17445 17445 17224 0.07 0.08 0.09 ≤2.0 ≤1.5 ≤1 2.0 ≤1.5 ≤1 0.025 0.045 、 、 0.020 0.035 0.030 18.0~20.0 17.5~20.0 16.0~18.0 8.0~10.0 9.0~11.0 6.5~7.75 Nb≥10C Nb≥8C Al 0.75~1.5 2.0~2.5 Ti≥5C 淬火 225 500~750 40 130~190 淬火 177 440~640 20 130~200 0Cr18Ni9(缺 Nb) ZG1Cr18Ni11Nb 0Cr17Ni7Al OCr18Ni12 Mo2Ti 1Cr18Ni12Mo3Ti 175 1.4571 X10CrNiMoTi1810 17440 ≤0.1 ≤1.0 ≤2.0 0.045 0.030 16.5~18.5 10.5~13.5 176 177 178 179 180 181 182 183 1.4573 X10CrNiMoTi1812 17440 17445 Wb400 17440 17445 Wb400 Wb400 Wb410 0.10 0.07 0.07 0.10 0.08 0.06 0.10 0.08 ≤1.0 ≤2.0 ≤1.0 ≤1.0 ≤1.5 ≤1.0 、 、 ≤1.5 ≤2.0 ≤2.0 、 、 、 、 ≤1.5 ≤2.0 、 、 ≤2.1 0.045 0.025 0.045 、 、 、 、 、 、 0.045 0.045 0.030 0.020 0.030 、 、 0.035 0.030 0.030 0.030 16.5~18.5 18.0~20.0 24.0~26.0 16.5~18.5 17.0~19.5 24.0~26.0 16.5~18.5 16.5~18.5 12.0~14.0 10.0~13.0 24.0~26.0 10.5~13.5 2.5~3.0 2.5~3.0 2.0~2.5 、 、 、 、 1.3~2.0 2.0~3.0 2.0~2.5 Ti≥5C Nb≥12C Ti≥10C Nb≥8C 、 、 Nb≥10C Nb ≥8C Nb≥8C 淬火 225 490~740 40 130~190 1.4576 1.4577 1.4580 1.4581 1.4582 1.4583 1.4585 X5CrNiMoNb1912 X5CrNiMoTi225 X10CrNiMoNb1810 G-X7CrNMoNb1810 X4CrNiMoNb257 X10CrNiMoNb1812 G-X7CrNiMoCuNb1818 淬火 、 、 、 、 、 、 225 、 、 185 490 225 490~740 500~750 400~640 640~780 490~735 440~640 40 、 、 20 25 130~190 、 、 130~200 190~230 1Cr17Ni12Mo3Nb Cu 1.8 ~ 2.4 Nb≥ 8C% 1Cr17Ni12Mo3Nb ZGOCr18Ni12Mo2Ti 10.5~12.5 6.5~7.5 12.0~14.5 19.0~21.0 淬火 175 15 130~180 ZGOCr18Ni18Mo2 Cu2Ti 184 185 186 187 188 189 190 1.4586 1.4713 1.4718 1.4724 1.4741 1.4742 1.4762 X5NiCrMoCuNb2218 X15CrAl7 X45CrSi93 X10CrAl13 X10CrSi18 X10CrAl18 X10CrAl24 Wb470 Wb490 Wb470 Wb470 43720 43720 0.07 0.12 0.40 ~ 0.50 0.12 0.12 、 、 、 、 ≤1.0 0.5~1.10 2.7~3.3 0.7~1.20 1.9~2.4 1.0~1.5 1.0~1.5 ≤2.1 ≤1.0 ≤0.8 ≤1.0 ≤1.0 、 、 、 、 0.045 0.045 0.040 0.045 0.045 、 、 、 、 0.030 0.035 0.030 、 、 0.030 、 、 、 、 16.5~18.5 6.0~8.0 8.0~10.0 12.0~14.0 17.0~19.0 17.0~19.0 23.0~25.0 21.5~23.5 3.0~3.5 Cu1.5~2.0 Al0.5~1.0 淬火 煅烧 275 220 540~740 420~620 30 15 130~190 ≤192 4Cr9Si2 Al0.7~1.2 Al0.7~1.2 Al1.2~1.7 煅烧 退火 250 340 450~650 550~690 11 15 ≤192 1Cr13SiAl 1Cr18Si2 Cr17Al4Si Cr24Al2Si 22 化学成份% 序号 材料号 钢号 标准号 DIN C ≤ P ≤ S ≤ 热出 理 δs 或 δ0.2≥ N/㎜ 2 机械性能 δb N/㎜ 2 550~ 800 600~ 850 500~ 750 、 、 (539) 淬火 230 550~ 800 (539) 淬火 210 500~ 750 对应中国钢号 备注 Si Mn Cr Ni Mo 其他 δ≥% HB 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 1.4818 1.4821 1.4825 1.4828 1.4833 1.4837 1.4840 1.4841 1.4842 1.4845 1.4848 1.4852 1.4861 1.4873 1.4876 1.4878 1.4919 1.4921 1.4922 X15CrNiSi2520 X20CrNiSi254 G-X25CrNiSi189 X15CrNiSi2012 X7CrNi2314 G-X35CrNiSi2512 G-X15CrNi2520 X15CrNiSi2520 X12CrNi2520 X12CrNi2521 G-X40CrNiSi2520 G-X35NiCr3520 X10NiCr3220 X45CrNiW189 X10NiCrALTi3220 X12CrNiTi189 X6CrNiMo1713 X19CrMo121 X20CrMoV121 Wb470 Wb470 0017465 Wb470 Wb470 0017465 Wb470 43720 0017465 Wb470 0017465 Wb595 Wb470 Wb490 Wb470 Wb470 Wb640 Wb670 0017225 0.20 0.10~0.20 0.15~0.35 0.20 0.08 0.20~0.50 0.10~0.20 0.20 0.15 0.15 0.20~0.50 0.24~0.45 0.12 0.40~0.50 0.10 0.12 0.04~ 0.15~0.23 0.17~0.23 1.50~2.50 0.80~1.50 1.0~2.5 1.50~2.5 ≤1.0 1.0~2.5 ≤1.5 1.50~2.50 ≤1.5 ≤0.75 1.0~2.5 ≤1.0 ≤1.0 2.0~3.0 ≤1.0 、 、 ≤0.75 0.10~0.50 ≤0.50 ≤2.0 ≤2.0 ≤1.5 ≤2.0 、 、 ≤1.5 ≤2.0 、 、 1.0~2.50 ≤2.0 ≤1.5 ≤2.0 ≤1.5 0.80~1.50 ≤1.5 ≤2.0 、 、 0.30~ ≤1.0 0.045 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 0.025 0.045 、 、 、 、 、 、 、 、 0.030 0.045 、 、 、 、 0.030 0.030 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 0.020 0.030 、 、 、 、 、 、 、 、 0.020 0.030 、 、 、 、 、 、 24.0~26.0 24.0~26.0 17.0~19.0 19.0~21.0 22.0~24.0 24.0~26.0 、 、 、 、 24.0~27.0 24.0~26.0 24.0~27.0 20.0~22.0 19.0~22.0 17.0~19.0 19.0~23.0 17.0~19.0 16.0~18.0 11.0~12.5 10.0~12.5 19.0~22.0 3.50~5.5 8.0~10.0 11.0~13.0 12.0~15.0 11.0~14.0 19.0~21.0 、 、 19.0~22.0 19.0~22.0 19.0~21.0 30.0~35.0 30.0~34.0 8.0~10.0 30.0~34.0 9.0~11.50 12.0~14.0 ≤0.80 0.30~0.80 2.0~2.5 0.80~1.20 0.80~1.20 V0.25~0.35 W0.8~1.20 AL0.50~0.60 Ti≥4~90 淬火 、 、 230 400 22 12 ≤223 ≤235 1Cr25Ni20Si2 Cr28Ni4Si 淬火 、 、 230 210 22 26 (35) 30 (35) 35 ≤223 ≤192 1Cr20Ni14Si2 1Cr23Ni13 ZG1Cr25Ni20Si2 1Cr25Ni20Si2 1Cr25Ni20Si2 0Cr25Ni20 ZG4Cr25Ni20Si2 2Cr25Ni20 淬火 235 490~ 740 500~ 750 、 、 (529) 686~ 833 690~ 830 30 4Cr18Ni9Si2W 再结 晶锻 淬火 淬火 回火 、 、 210 、 、 22 30 (37) 14 16 ≤192 、 、 GH20 1Cr18Ni9Ti 0Cr17Ni13Mo2Ti Ti:0.15~0.60 490 490 205~ 250 23 序号 材料号 钢号 标 准 号 DIN Wb67 0 17245 17245 化学成份% C ≤ 0.20~0.26 0.20~0.26 、 、 0.17~0.25 0.04~0.10 0.04~0.08 0.35~0.45 0.04~0.10 0.15 0.08~0.16 0.35~0.45 0.08 0.04~0.10 P ≤ 0.030 0.045 、 、 0.045 0.030 0.045 0.030 0.045 、 、 0.045 0.045 0.030 0.045 0.045 0.045 0.030 、 、 0.040 、 、 S ≤ 0.030 、 、 、 、 0.030 0.030 、 、 0.030 0.030 、 、 0.030 0.030 0.030 0.030 0.030 、 、 、 、 、 、 0.040 、 、 ≤0.30 0.25~0.35 0.35~0.45 机械性能 σs 或 σ0.2≥N/ mm2 588 、 、 、 、 热处理 淬火 、 、 Co 9.5~10.5 沉淀 硬化 淬火 W2.5~3.0 2.5~3.50 3.50~4.5 1.0~1.5 1.60~2.00 1.60~2.0 1.10~1.50 B0.05~0.10 V0.6~0.85 N0.10 AL≤0.030 调质 正火 785 274 245 980~1180 441~519 441~588 22 11 Ti0.2~0.60 Co 18.5~21.0 Co 19.0~21.0 V1.0~1.50 、 、 600℃ 10000h 600℃ 10000h 600℃ 10000h 、 、 沉淀 硬化 275 590 255 180 345 190 249 σb N/mm2 784~931 686~882 、 、 780~930 540~740 490~690 640~830 510~690 540~690 蠕变强度 284 蠕变强度 294 304 、 、 226 540~740 30 对应中国钢 号 δ≥% HB 备注 Si Mn 0.30~0. 80 0.50~0. 70 、 、 0.30~0. 80 ≤1.5 ≤2.0 ≤2.00 ≤1.50 ≤1.0 ≤2.0 ≤1.50 1.0~2.0 ≤1.5 ≤1.5 ≤1.50 0.90~1. 20 1.10~1. 40 0.50~0. 70 0.50~0. 80 Cr Ni Mo 其它 热处理 淬火 回火 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 1.4923 1.4931 1.4932 1.4935 1.4945 1.4948 1.4960 1.4961 1.4962 1.4971 (1.4974) 1.4977 1.4980 (1.4944) 1.4981 (1.4984) 1.4986 1.4988 1.5035 1.5122 1.5415 1.5419 X22CrMoV121 G-X22CrMoV12 1 G-X22CrMoWV 121 X20CrMoWV12 1 XCrNiCoNb1616 X6CrNi1811 X40CrNiCoNb13 13 X8CrNiNb1613 X12CrNiWTi161 3 X12CrCoNi2120 X40CoCrNi2020 X5NiCrTi2615 X8CrNiMoNb16 16 X8CrNiMoBNb1 616 X8CrNiMoVNb1 613 11Mn4AL 3TMnSi5 15Mo3 Gs-22Mo4 0.10~0.50 0.20~0.40 、 、 0.10~0.50 0.30~0.60 ≤0.75 ≤1.00 0.30~0.60 ≤0.50 ≤1.0 ≤1.0 ≤1.0 0.30~0.60 0.30~0.60 0.30~0.60 0.1~0.15 1.10~1.40 0.15~0.35 0.30~0.50 11.0~12.5 11.30~1.2 0 、 、 11.0~12.5 15.5~17.5 17.0~19.0 12.5~13.5 15.0~17.0 、 、 20.0~22.5 19.0~21.0 13.5~16.0 15.5~17.5 15.5~17.5 15.5~17.5 0.30~0.80 0.70~1.0 、 、 0.030~0.8 0 15.5~17.5 10.0~12.0 12.5~13.5 12.0~14.0 12.0~14.5 19.0~21.0 19.0~21.0 24.0~27.0 15.5~17.5 15.5~17.5 12.5~14.5 Cu≤0.20 0.8~1.20 1.0~1.20 、 、 0.8~1.20 W2.5~3.5 0.5 1.80~2.20 V0.25~0.35 、 、 V0.25~0.35 W0.40~0.60 V0.25~0.35 N 0.10 12 15 、 、 14 30 45 16 35 40 1Cr22Ni20C o20Mo3WN bN 0Cr15Ni25T i12MoALVB W2.0~3.0 W3.5~4.5 AL≤0.35 Ti 1.90~2.3 W2.3~2.8 Nb/Ta≥10C+0.4 ≤1.2 2Cr12NiMo WV W:0.40~0.60(Nb +Ti) ≥10C≤10C+0.4≤ 1.2 17240 Wb67 0 Wb88 0 17200 17155 17245 0.04~0.10 0.04~0.10 0.08~0.14 0.33~0.41 0.12~0.20 0.18~0.23 Nb/Ta≥10C≤1.2 Nb/Ta≥10C%≤1 0C%+0.4 至 0.2 35SiMn 16Mo 不清楚 、 、 24 化学成份% 机械性能 序 号 钢号 标准号 DIN C ≤ Si Mn P ≤ S ≤ Cr Ni Mo 其它 热处理 σ S或 σ 0.2 ≥N/mm2 σb N/mm2 δ ≥% HB 对应中 国钢号 备注 材 料 号 229 1.5613 24Ni4 230 1.580 12Ni19 1.6212 11MnNi53 231 232 1.6213 12MnNi63 1.6310 233 20MnMoNi55 Wb 680 0.20~0.28 0.15~0.35 0.60~0.80 0.035 0.20 0.10~0.35 0.30~0.60 0.13 0.15 0.17~0.23 0.15~0.40 0.70~1.5 0.030 0.035 0.030 ≤0.30 1.0~1.3 4.5~5.3 0.5~0.8 AL>0.25 淬火回火 421 539~735 19 0.15~0.40 0.80~1.60 0.35 1.0~1.5 1.0~1.3 0.6~0.9 0.3~0.6 0.4~0.7 0.020 0.035 0.035 0.020 ≤0.30 ≤0.50 0.4~0.8 0.45~0.6 AL≤0.05 Cu≤0.18 V≤0.03 234 1.6311 20MnMoNi45 Wb 640 0.10~0.40 235 1.6523 21NiCrMo2 OO1654 0.15~0.40 236 1.6580 30CrNiMo8 17200 0.26~0.33 237 1.6582 34CrNiMo6 17200 0.30~0.38 ≤0.40 0.35~0.65 0.4~0.6 1.8~2.2 0.4~0.7 0.15~0.25 1.4~1.7 1.8~2.2 0.30~0.5 1.5~1.8 1.4~1.7 0.15~0.30 调质 1030 980 1230~1420 1180~1370 9 9 34CrNi MoA 159~207 40Cr 140~187 15CrMn 15CrMn 20CrMn t≤16MM 238 239 240 1.6587 1.7035 17CrNiMo6 14C4 16Mn Cr5 17210 17200 0.14~0.19 0.15~0.40 0.38~0.45 0.15~0.40 0.4~0.6 0.5~0.8 1.0~1.3 0.35 0.035 0.020~0.035 0.035 0.9~1.2 0.8~1.1 0.25~0.35 具有铁素光 体组织的热 处理 调质 具有铁素光 体组织的热 处理 784 750 588 1078~1323 980~1180 784~1078 8 11 10 Φ =30mm t≤16MM 17210 0.14~0.19 17210 17210 17221 17200 Wb 680 17200 17200 1.7131 241 1.7139 242 1.7147 1.7176 243 244 245 246 247 1.7218 1.7219 1.7220 1.7225 16Mn CrS5 20Mn Cr5 55Cr3 25CrMo4 26CrMo4 34CrMo4 42CrMo4 0.17~0.22 0.52~0.59 0.15~0.40 0.22~0.29 0.10~0.35 0.30~0.37 0.15~0.40 0.38~0.35 1.1~1.4 0.7~1.0 0.3~0.5 0.5~0.8 0.30 0.35 1.0~1.3 0.6~0.9 0.9~1.2 0.15~0.30 686 调质 980~1274 1372~1617 540~690 588~735 980~1180 1080~1270 8 6 18 18 11 10 152~201 1176 345 441 785 885 软 化 退 火 HB248 160~205 淬火回火 调质 25CrMo 25CrMo 35CrMo 42CrMo t≤16MM t16mm 25 化学成份% 序 号 材料 号 钢号 标准号 DIN C ≤ P ≤ 0.035 、 、 、 、 、 、 、 、 0.04 、 、 0.035 、 、 0.030 0.035 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 S ≤ 0.035 、 、 、 、 、 、 、 、 0.04 、 、 0.035 、 、 0.03 0.035 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 机械性能 σ S或 σ 0.2≥ σ b≥/mm2 N/mm2 885 440 441 343 具有铁素光 体组织的热 处理 正火回火 对应中国钢 号 δ ≥% 9 18 14 、 、 10 175~220 190~235 160~190 140~187 HB 50CrMo 25CrMo 25CrMo 20 CrMo(Cr 偏低) 15 CrMo12 CrMo 20 17 20 (22) 15 16 14 20 17 13 16 9 140~190 205~225 220~265 205~250 25Cr2Mo1VA 50CrVA 38CrAlA 24 CrMoV 24 CrMoV 35 CrMoV 175~220 ZG15 CrMo Cr5Mo 10Cr2Mo1 Cr9Mo 备注 Si Mn Cr 0.90~1.20 0.90~1.20 1.5~1.8 2.0~2.5 0.3~0.5 0.7~1.0 1.0~1.5 4.5~5.5 2.0~2.5 8.0~10 1.2~1.5 0.9~1.2 0.8~1.15 0.3~0.6 1.2~1.5 3~3.3 1.0~1.5 0.9~1.2 1.2~1.5 Ni Mo 0.15~0.30 0.20~0.30 0.2. ~0.25 0.30~0.4 0.4~0.5 0.4~0.5 0.45~0.55 0.45~0.65 0.9~1.2 0.9~1.1 、 、 0.6~0.8 0.5~0.65 0.5~0.65 其它 热处理 调质 淬火回火 248 1.7228 249 1.7258 50CrMo4 24CrMo5 26CrMo7 16CrMo93 20MoCr4 13CrMo44 GS-17CrMo55 12CrMo195 10 CrMo910 X12 CrMo91 GS-17 CrMoV511 21 CrMoV57 40 CrMoV47 14MoV63 24 CrMoV55 20 CrMoV135 17200 17240 Wb590 Wb590 17210 17155 17245 0.46~0.54 0.15~0.40 0.50~0.80 0.20~0.28 0.15~0.35 0.22~0.23 0.12~0.20 、 、 、 、 、 、 0.50~0.70 0.30~0.5 0.6~0.9 0.4~0.7 0.5~0.8 0.3~0.6 0.4~0.7 0.3~0.6 0.5~0.8 0.35~0.85 0.45~0.75 1080~1270 590~740 637~784 539~637 784~1078 431~549 490~637 590~740 441~588 (412) 588~784 700~850 850~1000 490~640 690~830 735~882 690~830 1080~1270 t≤16mm 250 1.7259 251 1.7281 252 1.7321 253 1.7335 254 1.7354 0.17~0.22 0.15~0.40 0.10~0.18 0.15~0.35 0.15~0.22 0.30~0.50 0.15 、 、 0.50 0.25~1.0 588 304 313.4 Φ 230mm t≤16mm 255 1.7312 1.7380 256 257 1.7386 258 1.7706 259 1.7709 260 1.7771 1.7778 261 262 1.7733 263 1.7779 淬火 39.0 264.6 (206) 17175 Wb880 17245 17240 17240 0.08~0.15 0.15 0.15~0.20 0.30~0.50 0.17~0.20 0.36~0.44 0.40 、 、 V0.2~0.3 V0.25~0.35 V0.25~0.35 V0.22~0.32 V0.15~0.25 V0.450.55 441 调质 、 、 淬火回火 550 700 345 540 588 OO17243 0.10~0.18 0.10~0.35 0.40~0.70 0.20~0.28 0.15~0.35 Wb590 0.17~0.23 、 、 0.30~0.6 0.3~0.5 0.3~0.6 0.7~1.1 0.6~0.9 (≤ 0.6) 0.5~0.6 、 、 、 、 原 D/N17240 264 1.8070 21 CrMoV511 265 266 1.8159 1.8504 50CrV4 34CrAL6 17200 0.17~0.25 0.30~0.60 0.47~0.55 0.15~0.40 0.33~0.37 0.15~0.35 ≤ 0.60 1.0~1.2 V0.25~0.35 V0.1~0.2 Al0.8~1.1 淬火回火 540 885 原 D/N17240 t≤16mm 调质 26 序 号 材料号 钢号 标准号 DIN 化学成份% C ≤ Si Mn P ≤ S ≤ Cr Ni Mo 其它 热 处 理 正 火 σ S或 σ 0.2≥ N/mm2 451 355 RP0.2≥ N/mm2 150~240 160 250 90 0.20 0.30 0.1 230 Si0.10 0.20 1.0 0.5 130 170 450 Nb0.15~0.35 Nb0.5~1.0 Si0.15~0.25 Si0.30~0.70 150 230 0.50 退 火 140 250 机械性能 σ b≥ /mm2 δ ≥% HB 对应 中国 钢号 备注 t≤70mm 267 1.8917 268 269 270 271 2.0090 2.0240.10 1.8963 TTStE51 WTSt52-3 Wb089 Wb087 0.21 0.15 Cu 0.1~0.5 0.1~0.4 Zn P0.015~0.04 余 、 、 、 、 1.3~1.7 0.9~1.3 Al 0.03 0.045 Mn 0.03 0.03 Sn N 0.02+Al 0.51~0.8 Fe 0.4~0.7 0.4 Ni v.02~0.10 Pb V0.10~0.20 Cu0.30~0.50 杂质 307.6~774 510~610 Rm N/mm2 250 260~310 290~370 280 16 22 A5 ≥% 25 43 45 20 70 H85 H63 sb≤0.01 18ms60 sb≤0.02 18ms58 Hpb58-3 As+P≤ 0.035 P≤0.01 PB0 0.08 SF-Cu CuZn15F26 CuZn37F30 G-CuZn37P6 CuZn40F35 CuZn39Pb3F35 CuZn20Al G- CuZn15Si4 CuZn35Ni CuZn39Sn CuZn40Al1 G- CuZn38Al G- CuZn35Al1 G- CuZn25Al G-CuNi10 G-CuNi30 1785 99.9 84.0~86 62~64 0.02 0.03 0.2~0.8 0.05 0.1 1.8~2.3 Si3.8~5.0 0.3~1.5 0.02 0.1 0.05 0.1 0.05 0.1 0.2 0.3 1 0.05 0.1 0.5~2.5 0.30 2.5~3.5 0.07 0.05 0.1 sb≤0.01 18ms85 sb≤0.01 18ms63 272 2.03210.10 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 2.0340.02 2.0360.10 2.0401.10 2.0406 2.0492.01 2.0504 2.0530 2.0561 2.0591.02 2.0592.01 2.0598.01 2.0815.01 2.0835.01 1705 1709 59.5~61.5 57~59 76~79 1714 1716 78~83 85~61 17660 59~62 56.5~59.5 1714 1716 、 、 、 、 、 、 、 、 59~64 56~65 60~67 余量 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 0.1 0.3 AS0.02~0.035 0.2 0.4 Mn0.1 0.3 0.5 0.07 0.6 0.3 0.5 0.1 1.0 2.0~3.0 0.2 0~1.5 1.0 340 35 400 10 100 1.5~2.5 0~0.5 0.5~1.0 00.5 0.1 0.1 360 30 T1060 Si≤0.6 0.4~1.6 0.1~0.8 0.5~2.0 37 0.4~1.8 0.0~0.5 380 450 750 310 440 20 20 8 18 18 75 110 180 100 115 0.33 2.5~4.0 1.0~1.5 0.6~1.2 0.5~2.0 1.5~4.0 1.0~1.8 0.5~1.5 8 3.0 9.0~11.0 29.0~31.0 27 化学成份% 序 号 材料号 钢号 标准号 DIN C ≤ ≥83 ≥82 ≥76 Si≤ 0.01 P ≤ Fe 热 处 理 180 、 、 270 Rp0.2 ≥ N/mm2 ≥500 ≥440 ≥600 机械性能 Rm≥ N/mm2 15 18 12 As ≥% 对应中 国钢号 HB 115 105 140 备注 Si AL 8.0~11.0 7.0~9.0 8.510.0 Mg≤ 0.05 Mn ≤1.0 5.06.5 ≤3.0 Ni ≤3.0 1.0~2.0 4.0~6.5 Ti≤ 0.04 ≤2 ≤2 ≤2.5 1.5~2.5 ≤2.5 ≤1.5 、 、 ≤2.0 ≤2.5 Pb 杂质 286 2.1040.01 G-CuAl10Fe 287 2.0962.01 G-CuAl18Mn G-CuAl10Ni 288 2.0975.01 GB-CuSn10 G-CuSn10Zn 17141716 、 、 、 、 2.0~4.0 ≤1.5 3.5~5.5 Zn≤0.5 Sb ≤0.15 杂质 总量≤1.8 289 290 2.1056 2.1086.1 7656 88.5~90.5 ≤0.10 9.3~11.0 9.0~11.0 6.0~8.0 4.0~6.0 1.5~3.0 0.5~3.0 9.0~11.0 、 、 7.0~9.0 4.0~6.0 ≤0.15 ≤0.80 ≤1.5 5.07.5 4.06.0 、 、 18.0~26.0 4.0~6.0 8.0~11.0 13.0~17.0 18.0~23.0 ≤0.80 Sb≤0.3 sb≤0.3 sb≤0.3 sb≤0.25 sb≤0.35 sb≤0.5 sb≤0.5 sb≤0.5 130 120 90 、 、 130 80 90 、 、 σ S或 σ 0.2 ≥ N/mm2 180 ≥260 ≥240 ≥220 ≥210 ≥240 180 180 160 15 15 16 18 15 8 、 、 6 75 65 60 、 、 30 70 65 60 50 17141716 86.0~89.0 1.0~3.0 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 81.0~85.0 3.0~5.0 84.0~86.0 4.0~6.0 80.0~85.0 7.0~9.0 70.0~80.0 84.0~87.0 78.0~82.0 75.0~79.0 69.0~76.0 ≤2.0 、 、 ≤3.0 、 、 291 2.1096.01 G-CuSn7ZnPb 292 2.1096.01 G-CuSn5ZnPb 293 2.1098.01 G-CuSn2ZnPb 294 2.1166.09 G-CuPb22Sn 295 2.1170.01 G-CuPb5Sn 296 2.1176.01 G-CuPb10Sn 297 2.1182.01 G-CuPb15Sn 298 2.1188.01 G-CuPb20Sn C≤ 2.4360 2.4305 Si Mn p≤ S≤ Cr Ni Mo 其他 热 处 理 、 、 σ b≥ /mm2 δ ≥% HB 299 300 NiCu30Fe NiCr22M0 NiCr21Fe18M0 NiCr20M015 17743 0.15 0.10 0.05~0.15 0.03 ≤0.50 ≤1.0 、 、 ≤0.40 ≤1.25 ≤2.0 ≤1.0 ≤1.1 Fe1.0~2.5 0.045 0.02 0.030 Al≤0.5 20.0~23.0 20.5~23.5 19.0~21.0 Cu2834 ≥44 基 、 、 5.0~8.0 8.0~10.0 15.0v16..0 Ni+Cu≥ 63 Ni≥44 Co0.52.50 Fe≤1.5 35 Nb1.5-2.5 Fe20-24 Fe17-20 301 2.4606 302 2.4607 28 化学成份% 序 号 材料号 钢号 标准 号 DIN C < 0.01 0.015 0.08~0.15 Si Mn P ≤ 0.04 S ≤ 0.030 Cr Ni Mo 14~ 18 6~8 Ti 0.20 ~0.60 Ti 0.20 ~0.60 1.8~2.7 ≤2.0 〝 W 14.6 ~16 5.0~7.0 4.0 ~5.0 Fe 其他 热处理 δs 或 δ0.2 ≥ N/㎜ 2 机械性能 δb N/㎜ 2 δ≥% HB 对应 中国 钢号 GH18 2 备注 303 304 305 2.4610 2.4619 2.4630 (2.4951) 2.4631 (2.4952) 2.4806 2.4807 2.4808 2.4964 2.4975 2.4976 NiMo16Cr16Ti NiCr22Mo7Cu NiCr20Ti ≤0.08 ≤1.0 〝 ≤1.0 〝 〝 14.0~18.0 21.0~23.50 基 〝 〝 Ti 0.70 Fe≤3.0 Co≤5.0 Fe18~21 Nb ≤0.5 Co ≤5.0 淬火 235 ≥640 26 GH27 GH80 A 0.03 0.02 18.0~21.0 Fe≤5.0 Ti≤0.75 Co≤0.1 Fe≤3.0 Nb1.0~3.5 Fe2.0~9.0 Fe≤3.0 306 307 308 309 310 311 312 NiCr20TiAl 0.04~0.10 〝 〝 〝 0.015 〝 〝 Co ≤2.0 沉淀硬化 590 ≥980 20 S-NiCr20Nb S-NiCr15FeMn S-NiCr20 CoCr20W15Ni NiFeCr12Mo NiCr20Mo 0.05 0.10 0.26 0.05~0.15 0.10 0.10 0.50 ≤1.0 ≤0.5 ≤1.0 ≤0.6 ≤1.0 Si 2.5~3.5 5.0~10.0 ≤1.20 1.0~2.0 ≤2.0 ≤1.0 Cu 3.0~5.0 ≤0.10 0.040 0.020 〝 Mg 0.1~0.3 0.6~1.2 0.015 0.015 18.0~22.0 13.0~17 ≤21 ≥67 〝 基 9.0~11 40~45 基 总杂质 ≤0.15 〝 Nb 2.0~3.0 Ti ≤1.0 Fe ≤0.5 Co 基 Co ≤1.0 Al≤0.35 Co ≤2.0 Fe≤5.0 淬火 沉淀硬化 〝 345 835 735 830~1130 ≥1180 〝 25 15 20 GH25 0.030 0.010 0.010 Mn 0.3~0.6 0.4~1.0 19.0~21.0 11.0~14.0 18~21.0 Al 余量 〝 Ti 2.35~3.7 Fe Resuboll Al 0.5~1.8 Ti 1.8~2.77 313 314 3.2151 3.2315.72 G-AlSi6Cu4 AlMgSi4F32 1725 1725 5.0~7.5 0.7~1.3 ≤0.5 Cr ≤1.0 Zn≤0.35 Ti 0~0.2 淬火沉淀 硬化 铸态 铸态 人工时效 铸态 26 ≥32 10 Ti≤0.11 单个杂质 ≤0.05 55~70 50~70 80~110 45~30 LD2 Ti≤0.10 单个杂质 ≤ 315 316 317 318 319 3.2341.01 3.2381.01 3.2381.61 3.2581.01 3.3206.72 G-AlSi5Mg G-AlSi10Mg G-AlSi5Mg G-AlSi12 AlMg Si0.5F25 1725 〝 〝 〝 〝 5.0~6.0 9.0~11.0 〝 11.0~35. 0.3~0.6 ≤0.1 0.4~0.8 0.2~0.5 〝 0~0.4 0~0.4 〝 0~0.4 〝 〝 〝 〝 〝 〝 〝 〝 〝 〝 0.10~0.30 100~130 80~110 180~260 70~100 20 140~180 170~220 220~320 160~210 ≥25 1~3 140~180 1~4 5~10 10 0.35~0.6 ≤0.1 Cr ≤0.05 Zn≤0.15 淬火沉淀 硬化 29 化学成份% 序号 材料号 钢号 标准号 DIN C Si Cu Mg Mn Al 总杂质 Fe 其他 Cr≤ 0.3 Zn≤ 0.20 热 出 理 δs 或 δ0.2 ≥ N/㎜ 2 机械性能 δb N/㎜ 2 δ≥% HB 对应 中国 钢号 备注 320 3.3325.30 AlMg2F21 1725 ≤0.30 ≤0.05 ≤0.30 余量 ≤0.15 硬 16 ≥21 4 Ti ≤0.10 单个杂质≤ 0.05 C 321 322 323 3.7025 3.7035 3.7055 Ti Ⅰ Ti Ⅱ Ti Ⅲ 17850 17850 17850 0.08 〝 Fe ≤0.20 ≤0.25 ≤0.30 N ≤0.05 ≤0.06 ≤0.06 O ~0.10 ~0.2 ~0.25 H ≤0.013 〝 〝 Ti 剩余 〝 〝 190 275 355 290~410 390~540 460~590 35 22 18 0.10 30 ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ § 3 日本钢号的化学成分和机械性能 ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ 31 化学成份 序号 标准号 JIS 钢号 C≤ Si Mn P ≤ 0.05 ﹑﹑ ﹑﹑ 0.3 0.24 0.28 0.31 0.18 0.2 0.23 0.2 0.12 0.1 ≤0.35 0.15~ 0.3 ﹑﹑ ﹑﹑ ﹑﹑ ﹑﹑ ≤1.60 ≤0.90 ﹑﹑ ﹑﹑ ﹑﹑ ﹑﹑ ≥2.50 0.6 ~ 1.2 ≤0.50 ≤0.45 0.04 0.035 ﹑﹑ ﹑﹑ ﹑﹑ ﹑﹑ 0.04 ﹑﹑ 0.05 0.04 0.035 ﹑﹑ ﹑﹑ ﹑﹑ ﹑﹑ 0.04 ﹑﹑ 0.05 0.045 0.035 S ≤ 0.05 ﹑﹑ ﹑﹑ 0.04 % Cr Ni Mo 其它 热处理 σs 或σ 0.2 ≥ kg/mm3 21 25 29 41 23 25 27 25 27 25 ﹑﹑ 25 28 ﹑﹑ 正火 回火 ﹑﹑ 18 20 23 25 28 机械性能 σb ≥ kg/mm3 34~44 41~52 50~62 55 42~50 46~55 49~60 46~55 49~60 41~52 ﹑﹑ 28 >32 >34 35~45 40~50 45~55 50~60 55~65 23 21 19 17 16 ≥90 ≥105 ≥121 ≥134 ≥152 δ ≥% 21 17 15 13 23 21 19 21 19 18 ﹑﹑ A3﹑Ay3﹑ C3 A3﹑Ay3﹑ C3 08F﹑08 10F﹑10 08 15(ρ ﹑S 偏 高) 20(﹑﹑) 25(﹑﹑) 30(﹑﹑) 40(﹑﹑) HB 对应中国钢 号 A2﹑B2 A3﹑B3 A5﹑Ay5 ~A6﹑ Ay6 20g(ρ ﹑S 偏高) 22g(﹑﹑) 30(﹑﹑) 备注 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 G3101 ﹑﹑ ﹑﹑ ﹑﹑ G3103 ﹑﹑ ﹑﹑ ﹑﹑ ﹑﹑ G3106 ﹑﹑ G3131 G3141 ﹑﹑ G3201 ﹑﹑ ﹑﹑ ﹑﹑ ﹑﹑ SS34 SS41 SS50 SS55 SB42 SB46 SB49 SB46M SB49M SM41A SM41B SPHC SPCC SPCD SF35A SF40A SF45A SF50A SF55A 0.6 0.15~ 0.5 0.3~ 1.2 热轧 ﹑﹑ ﹑﹑ ﹑﹑ ﹑﹑ ﹑﹑ ﹑﹑ ﹑﹑ ﹑﹑ ﹑﹑ ﹑﹑ t≤16mm ﹑﹑ ﹑﹑ ﹑﹑ t≤25mm ﹑﹑ ﹑﹑ ﹑﹑ ﹑﹑ t≤16mm ﹑﹑ t≤1.2mm t<0.4mm ﹑﹑ 0.03 0.035 ﹑﹑ ﹑﹑ ﹑﹑ 32 序号 标准号 JIS 钢号 C≤ Si Mn P ≤ 化学成份 S ≤ % Cr Ni Mo 其它 热处理 σ s 或 0.2≥ 3 kg/mm 30 30 33 25 35 ﹑﹑ 21 28 21 39 机械性能 HB σ b ≥ 3 kg/mm 60~70 55~70 60~75 49 56 ﹑﹑ 39 49 42 60 38 55 67 24 正火 回火 22 41 38 δ ≥% 对应中国钢号 45(ρ ﹑S 偏 高) 40(﹑﹑) 45(﹑﹑) 30(ρ ﹑S 偏高) t≤400mm ﹑﹑ 备注 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 G3201 ﹑﹑ ﹑﹑ G3211 ﹑﹑ ﹑﹑ G3213 ﹑﹑ ﹑﹑ ﹑﹑ G3429 ﹑﹑ ﹑﹑ G3434 G3445 SF60A SF55B SF60B SFV1 SFV2 SFV3 SFHV12A SFHV25 SFHV26A SFHV26B STH38 STH55 STH67 STK41 STKM13A 0.35 0.27 0.15~ 0.25 0.10~ 0.20 0.15 ﹑﹑ ﹑﹑ 0.28 0.45 0.55 0.25 ﹑﹑ ≤0.35 0.3~0.9 0.15~ 0.35 ﹑﹑ ﹑﹑ 0.1~ 0.5 ≤0.50 0.2~1.0 0.5~ 1.0 0.4~0.9 0.5~0.8 1.2~1.5 0.3~0.8 0.3~0.6 ﹑﹑ ﹑﹑ ≤0.65 ≤0.80 ≤1.10 0.03 ﹑﹑ ﹑﹑ 0.035 0.030 ﹑﹑ ﹑﹑ 0.04 ﹑﹑ ﹑﹑ ﹑﹑ ﹑﹑ 0.03 ﹑﹑ ﹑﹑ 0.035 0.030 ﹑﹑ ﹑﹑ 0.045 ﹑﹑ ﹑﹑ 0.040 ﹑﹑ 4.0~ 6.0 8.0~10 ﹑﹑ 0.25~ 0.45 0.5~0.9 0.4~0.8 0.55~ 0.70 0.45~ 0.6 ﹑﹑ 0.9~1.1 ﹑﹑ ≤0.60 ﹑﹑ ﹑﹑ 0.6 0.15~ 0.5 0.3.~ 1.2 0.03 0.035 正火 回火 淬火 退火 ﹑﹑ ﹑﹑ ﹑﹑ ﹑﹑ ﹑﹑ ﹑﹑ ﹑﹑ ﹑﹑ ﹑﹑ 14 16 14 20 18 ﹑﹑ 22 20 22 20 30 20 18 18 25 ≥167 ≥152 ≥167 ≤162 ≤192 ≤179 ≤223 16Mo Cr5Mo Cr9Mo Cr9Mo 20﹑25 40 50Mn 20 20 白管:镀管 黑管:不镀 锌管 35 36 37 38 G3452 G3454 ﹑﹑ G3455 SGP STp38 StP42 STS38 0.25 0.79 0.23 ≤0.35 ﹑﹑ 0.~0.35 0.3~0.9 0.3~1.0 0.~1.10 0.05 0.04 ﹑﹑ 0.035 0.05 0.040 ﹑﹑ 0.035 ﹑﹑ ﹑﹑ ﹑﹑ ﹑﹑ 25 22 25 22 30 38 42 38 25 23 19 23 10 20 25 20(ρ ﹑S 偏高) 33 序号 标准号 JIS 钢号 C≤ Si Mn 化学成份 P ≤ 0.035 ﹑﹑ ﹑﹑ 0.04 0.035 ﹑﹑ 0.1~0.2 0.15 ﹑﹑ ﹑﹑ ﹑﹑ ﹑﹑ 0.08 0.1~0.5 ≤0.5 0.5~1.0 ≤0.5 ﹑﹑ 0.25~1.0 ≤1.0 ﹑﹑ ﹑﹑ ≤2.0 0.3~0.8 0.3~0.6 ﹑﹑ 0.3~0.6 ﹑﹑ ﹑﹑ ﹑﹑ 0.04 ﹑﹑ 0.05 0.04 S ≤ 0.035 ﹑﹑ ﹑﹑ ﹑﹑ ﹑﹑ 0.05 0.035 ﹑﹑ 0.03 ﹑﹑ ﹑﹑ ﹑﹑ ﹑﹑ % Cr Ni Mo 其它 热处理 σ s或 σ 0.2≥ 3 kg/mm 25 28 Cu ≤ 0.20 ﹑﹑ ﹑﹑ 0.45~0.65 0.8~1.25 1.0~1.50 1.3~2.6 4.0~6.0 8.0~10.0 18~20 8.0~ 11.0 9.0~ 13.0 Ti≥ 5C ﹑﹑ ﹑﹑ 0.87~1.13 0.45~0.65 0.9~1.10 热轧 ﹑﹑ ﹑﹑ 退火 ﹑﹑ 正火 回火 ﹑﹑ ﹑﹑ ﹑﹑ 固融化 热处理 22 25 28 23 21 21 ﹑﹑ ﹑﹑ ﹑﹑ ﹑﹑ 21 机械性能 HB σb 3 ≥kg/mm 42 49 38 42 49 41 39 42 ﹑﹑ ﹑﹑ ﹑﹑ ﹑﹑ 53 δ ≥% 19 17 23 19 17 18 19 19 ﹑﹑ ﹑﹑ ﹑﹑ ﹑﹑ 25 Cr5Mo Cr9Mo 0Cr18Ni9 对应中国钢号 25(ρ ﹑S 偏高) 30( ) 20( ) 25( ) 30( ) 20﹑25 16Mo 15CrMo 15CrMo(Cr 偏 低 备注 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 G3455 ﹑﹑ G3456 ﹑﹑ STS42 STS49 STPT38 STPT42 STPT49 0.30 0.33 0.25 0.30 0.33 0.1~0.35 ﹑﹑ 0.1~0.35 ﹑﹑ ﹑﹑ 0.3~0.40 0.3~1.5 0.3~0.9 0.3~1.0 ﹑﹑ G3457 G3458 ﹑﹑ ﹑﹑ ﹑﹑ ﹑﹑ ﹑﹑ G3459 STPY41 STPA12 STPA22 SB49M STPA23 STPA24 STPA25 SUS304TP 52 ﹑﹑ SUS304LTP 0.03 ﹑﹑ ﹑﹑ 0.035 ﹑﹑ ﹑﹑ ﹑﹑ 18 49 ﹑﹑ 00Cr18Ni10 53 ﹑﹑ SUS321TP 0.08 0.04~ 1.0 0.08 ﹑﹑ 0.18 ﹑﹑ ﹑﹑ ﹑﹑ 17~19 ﹑﹑ Ti≥6C ~0.60 ﹑﹑ 21 53 ﹑﹑ 0Cr18Ni9Ti 54 55 56 57 ﹑﹑ ﹑﹑ ﹑﹑ G3561 SUS321HTP SUS316TP SUS347 STB33 ≤0.15 ≤1.0 ﹑﹑ ≤0.35 ﹑﹑ ﹑﹑ ﹑﹑ 0.25~0.6 0.03 ﹑﹑ ﹑﹑ ﹑﹑ 0.035 17~20 16~18 17~19 ﹑﹑ 10.0~ 14.0 9.0~ 13.0 2.0~3.0 Nb+Ta≥ 10C ﹑﹑ ﹑﹑ ﹑﹑ ﹑﹑ ﹑﹑ ﹑﹑ 18 ﹑﹑ ﹑﹑ ﹑﹑ 33 ﹑﹑ ﹑﹑ ﹑﹑ 30 ≥121 ≥134 ≥152 1Cr18Ni9Ti 0Cr18Ni12Mo3Ti 1Cr18Ni11Nb 10(ρ ﹑S 偏高) 3